198 



Seitdem eine richtige Ansicht tiber die Constitution 

 des gewôhnlichen Glases (Doppelsilicat eines Alkalis und 

 einer alkalischen Erde) sich Bahn gebrochen, wird m an 

 nicht mehr bezweifeln, dass Kalk in den Glassatz auf- 

 genommen werden miisse. Auch Prechtl tbeilt dièse An- 

 sicht; dennoch sagt er, pag 581: «Die Zersetzung des 

 Glaubersalzes erfolgt auch ohne Zusatz von Kalk; so 

 liefern 88 Pf. Quarzsand und 44 Glaubersalz mit 3 Pf. 

 Kohle ein rein geflossenes , gut zu verarbeitendes Glas; 

 aber in bedeutend lângerer Schmelzzeit, als beim Zusalz 

 von Kalk ( 1 7 Pf. 26 Loth) bei denseiben Verhâltnissen. » 

 Wenn bei diesen Versucben wirkliebes Glas erhalten 

 wurde , nemîich ein durchsichtiges, der Wirkung von 

 heissem Wasser und Sâuren widerstehendes Siiicat , so 

 bat es sich gewiss auf Kosten der Thonerde vom Glasha- 

 fen gebildet. (*) 



Die Fragen, 



in welchem Mengenverhâltniss zum Natron und zur 

 Kieselsâure soll der Kalk stehen? 



in welchem Zustande ist es am vortheilhaflesten ihn 

 anzuwenden? sind weniger entschieden ermittelt worden. 



Das Atom - Verhâltniss vom Natron zum Kalk (1,07: 

 1,00) bei Gehlen nâhert sich schon dera von gleicher 

 Atomzahl. Genau gleiche Alomzahl Hadet sich beim 

 schonsten Kàlig-lase, dem Krongias. 



(*) In dem Glase, das versuchsweise in Choisy-le-Roi ans 1 Atom Natron- 

 hydrat nnd etwa 3,3 At. SiO a bereitel wurde, fand Dumas (An. de Ch. 

 44,147) bis 2,7% Thonerde. 



Das fuchsische Natron-Wasserglas kann man fiir ein Quadrisiiicat 

 Ton Natron halten. Das Glas, von dem Prechtl handelt, wurde auf i 

 Alom Nation mehr als 5 Atom Kieselsâure enthalten. 



